ICI I. No. 13- WISSENSCHAFTL. VERSUCHE ZUR TORFVERWERTUNG. 25 



Ablöschung beim Wägen unter Umständen mehrere Procent Wasser ent- 

 hielt. Dadurch ist die Zahl für Torfgas ebenfalls etwas unsicher. Auch 

 die Einhaltung der gleichen Temperatur durch längere Zeit glückte infolge 

 der wechselnden Witterung nicht stets; zudem dürfte bei den einzelnen 

 Versuchen das Verhältnis zwischen der Temperatur im oberen und der 

 im unteren Teile infolge des verschiedenen Wassergehaltes und des etwas 

 verschieden raschen Ofenganges nicht immer das gleiche gewesen sein. 

 Die für Methylalkohol ermittelten Zahlen bewegen sich zwischen 0.03 ^ c, 

 und 0.3 *^ des Torfes und sind zu schwankend um als zuverläfsig ange- 

 geben werden zu können. 



Immerhin läfat sich nach den \'ersuchen feststellen: 



I ) dafs der Torf im Ofen keineswegs zerfällt oder in seiner Struktur 

 irgend wie gestört wird, sondern sich völlig gleichmäßig zusammen- 

 zieht zu einem harten, unelastischen und nicht hygroskopischen Koks, 

 und zwar um so besser, je gleichmäfaiger der Torf bearbeitet 

 worden ist; 



2) dafe zur Entgasung des Torfes zu einem Koks von 3 — 5 '^'0 Sauerstoff 

 und 7000 — 8000 Kalorieen 6 — 6^ o Stunden genügend sind und die 

 Temperatur des Ofens etwa 650'^ am heißesten Punkte nicht zu über- 

 steigen braucht; 



3) dai3 zur reichlichen Erzeugung von Teer und Ammoniak die Ver- 

 längerung der Erhitzungsdauer auf 9 — g^ o Stunden sehr vorteil- 

 haft ist; 



4) daß die Ammoniakausbeute mit der Gasmenge steigt und mit der 

 Menge des der Zersetzung im Ofen entgangenen Torfwassers fällt, 

 und dafa eine Umwandlung von 15 — 20 ^ des vorhandenen Stickstoffs 

 in Ammoniak erzielt werden konnte. 



Anhangsweise wurden in dem Ofen noch einige \'erkokungs- 

 versuche ausgeführt mit ganz leichtem Sticktorf, Torfbriketts, Braunkohlen- 

 briketts, Rohbraunkohlen, und Braunkohlenstaub, 



1. Bei Sticktorf (aus Langenberg bei Stettin) wurde die Struktur 

 völlig erhalten, der chemisch gut entgaste Torf war jedoch äußerst porös 

 und bröcklich und wenig widerstandsfähig. 



2. Torfbriketts (aus Langenberg) mit und ohne Beimischung 

 von Antracit klein hergestellt, verkokten völlig, doch wurde ihr innerer Zu- 

 sammenhang derart gelockert, dafa die entstandenen Koksstücke den Druck 

 im Ofen nur zum Teil aüshielten. 



